andere modifikatie van dit silikaat vonden dan de boven beschreven 
tweeassige, noch ook eenige aanwijzing voor eene overgangstempe- 
ratunr, was de aanleiding, om ons tot den heer Friedel te wenden 
en hem te verzoeken, ons een monster der door hem verkregene 
modidkatie toe te zenden. Het is ons een aangename plicht, den 
genoemden onderzoeker ook nog eens hier onzen welgemeenden 
dank voor zijne hnlp te brengen, en voor alle moeite, die hij zich 
getroost heeft, om de ingewikkelde kwestie dezer vormverschillen 
tot eenige nadere opheldering te helpen brengen. 
Immers, het toegezondene preparaat bleek ons al spoedig uit, in 
stralige bundels vereenigde, platte naalden te bestaan, die echter zon- 
der eenigen twijfel optisch tweeassig waven. Zij waren, blijkens het 
opschrift, uit gesmolten LiCl verkregen, hadden eene lichtrose kleur, 
vertoonden eene parallel en normaal op hunne lengte-richting geö- 
rienteerde uitdooving, en luidden, voor trillingen evenwijdig aan 
hunne lengte-richting, den brekings-index nr> = 1,585 + 0,003 (dus 
identiek met dien van onze naalden, loodrecht op de lengte-as); 
terwijl zij voor trillingen loodrecht op hunne lengte-richting, een 
index: = 1 ,563 + 0,002 bezaten, en dus eene dubbel breking van 
cirka 0,022 vertoonden. De platte naalden werden aan hun uiteinde 
begrensd door twee afsluitende, domatische vlakjes, welke met de 
lengterichting en met elkaar, achtereenvolgens hoeken van cirka 1 14°, 
126°, en 120° maken. 
Eene proefneming, waarbij wij fijngepoederd Li 2 Si0 3 gedurende 
acht uren met gesmolten LiCl op 900° C. verhitten, leverde niets 
anders dan de gewone, optisch-tweeassige, naald vormige modifikatie, 
die wij boven beschreven hebben. 
Aan een ander praeparaat van den heer Friedel, genummerd IV, 
en eveneens uit gesmolten LiCl verkregen, welk preparaat ver- 
ontreinigd bleek met LiCl en metallisch koper '), waardoor hier en 
daar eene rosé kleuring optrad, werden gemeten : 
njj (voor trillingen in de lengte der naalden) = 1.584 ± 0.002. 
n_o (voor trillingen loodrecht daarop) = 1.574 ± 0.002. 
Alzoo A = 0.010 a 0.012, blijkbaar is dus de index voor trillingen 
in de richting der lengte-as variabel, al naar de omstandigheden 
der proef. De platte naalden zijn soms met de rosé of steenroode 
koperhoudende stof vast samengegroeid en bedekt. Echter is ’t niet 
onwaarschijnlijk, dat bijmenging in vaste oplossing van het bisilikaat 
met zijn lageren brekingsindex van 1.54, oorzaak van deze ver- 
anderlijkheid van den brekingsindex is. 
0 Dit was afkomstig van de binnenbekleeding der staalbom, welke binnen- 
bekleeding uit rood koper bestond. 
